5 
überschritten und die Veränderung dadurch gehemmt, so konnte 
etwas unterhalb desselben sogar Recalescenz beobachtet werden 
als Zeichen, dass sie nachträglich noch stattfindet. 
2) Die Ausdehnung von Stahlstäben bei langsamer Erwär¬ 
mung wurde sorgfältig gemessen. Bei 800° wurde ein Stillstand 
oder doch eine Verminderung derselben beobachtet und auch 
dadurch eine Änderung der Constitution angezeigt. 
Dazu kommt ferner 3) die schon länger geübte mikros¬ 
kopische Untersuchung der Structur nach Anätzen oder An¬ 
schleifen. 
Von den so gewonnenen Resultaten sei Folgendes hervor¬ 
gehoben. 
Besondere Bedeutung wenn nicht für den Bestand, so doch 
für die Bildung sämtlicher technischen Eisen hat der Martensit, 
d. i. die wahre Lösung eines Carbids von unbekannter Zu¬ 
sammensetzung in metallischem Eisen. Dieses Carbid hat einen 
geringeren C-gehalt, als der Cementit, und wird durch Säuren 
leichter als dieser unter Entwickelung gasförmiger Kohlen¬ 
wasserstoffe zersetzt. Das normale Gebiet seiner Existenz sind 
die hohen Temperaturen, und oberhalb 700° ist er in allen 
Eisensorten enthalten. Aller gehärtete Stahl, der ja ein meta¬ 
stabiles Gebilde darstellt, besteht aus ihm. — Von 1000° ab¬ 
wärts beginnt die Bildung des Cementits und schreitet mit der 
Abkühlung fort, wodurch, da dieser C-reicher ist, dem Martensit 
mehr und mehr Kohlenstoff entzogen wird. Ist gleichzeitig 
Graphit vorhanden, so kann dieser Kohlenstoff sich zwar an¬ 
fänglich aus solchem ersetzen, aber später reicht er nicht mehr 
zu, und so bleibt schliesslich, nämlich wenn die Temperatur 
690° erreicht ist, ein Martensit mit 0,85 Proc. C übrig. Diese 
Temperatur ist ein „eutektischer Punkt“, und so verwandelt sich 
der ganze Rest in ein inniges Gemisch von 13 Theilen Cementit 
mit 87 Theilen metallischem Eisen. Je kohlenstoffreicher die 
anfängliche Schmelze war, mit desto mehr zuvor gebildetem 
Cementit ist dieses Gemisch vereinigt, und so entstehen alle 
Abstufungen von weichem Stahl bis zum glasharten Spiegeleisen, 
